## Identifikasi Jenis Mineral Dan Unsur Elemen Utama Pada Material Lempung Serta Penyebarannya Di Daerah Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan

## Identification of Mineral Types and Main Elements in Clay Materials and Their Distribution in Mataraman District, Banjar Regency, South Kalimantan Province
Waldo Anatama*, Marselinus Untung Dwiatmoko, Eko Santoso,
1 Program Studi Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Lambung Mangkurat e-mail: * Waldoanatama@gmail.com , untung@ulm.ac.id , eko@ulm.ac.id
ABSTRAK Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang mempunyai potensi mineral dan batuan yang sangat berlimpah untuk didayagunakan sebagai bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis. Potensi mineral seperti lempung merupakan beberapa mineral industri yang paling penting dan bermanfaat. Proses-proses geologi pada lingkungan geologi yang berbeda-beda akan mengontrol pembentukan material lempung.
Penelitian ini melakukan menganalisis hasil sampel berdasarkan X-Ray Diffraction (XRD) yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi mineral dari material lempung dan X-Ray Flouescecnce (XRF) yang digunakan untuk mengetahui kandungan unsur elemen utama pada material lempung kemudian untuk mengetahui sebaran dilakukan dengan bantuan software Surfer untuk memperoleh peta kontur dan ArcGIS untuk pembuatan layout peta.
Komposisi mineral yang terkandung di dalam material lempung pada daerah penelitian adalah kaolinite, mica , dan. Quartz. Berdasarkan hasil analisa XRF,  unsur elemen utama yang memiliki jumlah kandungan paling tinggi adalah aluminium oksida (Al 2 O 3 ) dan silicon dioxide (SiO 2 ). Endapan dijumpai pada daerah penelitian adalah endapan batulempung, endapan batulempung pasiran dan endapan batupasir. Konsentrasi endapan batupasir lebih banyak terpusat pada bagian timur laut daerah, endapan batulempung lebih banyak terpusat pada tenggara daerah penelitian sedangkan endapan batulempung pasiran lebih banyak dijumpai pada  dibagian barat daerah penelitian.
Kata-kata kunci : Lempung Mataraman, X-Ray Diffraction (XRD), X-Ray Flouescecnce (XRF)
ABSTRACT South Kalimantan Province is one of the provinces that has abundant mineral and rock potential to be utilized as minerals that have economic value. Potential minerals such as clays are some of the most important and useful industrial minerals. Geological processes in different geological environments will control the formation of clay materials.
This study analyzes the results of samples based on X-Ray Diffraction (XRD) which is intended to identify minerals from clay materials and X-Ray Flouescecnce (XRF) which is used to determine the content of the main elements in clay materials then to determine the distribution is carried out with the help of Surfer software. to obtain contour maps and ArcGIS for map layout creation.
The mineral composition contained in the clay material in the study area is kaolinite, mica, and. quartz. Based on the results of XRF analysis, the main elements that have the highest amount of content are aluminum oxide (Al2O3) and silicon dioxide (SiO2). The deposits found in the research area are claystone deposits, sandy claystone deposits and sandstone deposits. The concentration of sandstone deposits is more concentrated in the northeastern part of the area, claystone deposits are more concentrated in the southeast of the study area, while sandstone claystone deposits are more commonly found in the western part of the study area.
Keywords : Mataraman Clay, X-Ray Diffraction (XRD), X-Ray Flouescecnce (XRF)

## PENDAHULUAN
Provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang mempunyai potensi mineral dan batuan yang sangat berlimpah untuk didayagunakan sebagai bahan galian yang mempunyai nilai ekonomis. Potensi mineral seperti lempung merupakan beberapa mineral industri yang paling penting dan bermanfaat. Proses-proses geologi pada lingkungan geologi yang berbeda-beda akan mengontrol pembentukan material lempung.
Karakterisasi lempung secara umum tidak memerlukan spesifikasi proses laboratorium yang kaku, tetapi analisa laboratorium ini tetap diperlukan untuk dapat membedakan mutu dari lempung itu sendiri dan untuk dapat diarahkan terhadap penggunaannya. Penelitian ini melakukan menganalisis hasil sampel berdasarkan X-Ray Diffraction (XRD) yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi  mineral dari material lempung dan X-Ray
Flouescecnce (XRF) yang digunakan untuk mengetahui
kandungan unsur elemen utama pada material lempung yang berasal dari daerah penelitian yang terdapat pada Kecamatan Mataraman, dengan luas area penelitian sebesar 4,316 Ha. Hal tersebut yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian sebagai tugas akhir dengan judul Identifikasi Jenis Mineral dan Unsur Elemen Utama Pada Material Lempung Serta Penyebarannya Di Daerah Mataraman, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.

## METODELOGI Teknik Pengumpulan Data
Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan beberapa tahapan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang benar –  benar representatif yang dapat digunakan dalam penelitian ini. Adapun tahapan pengumpulan data adalah sebagai berikut :
a.  Pengumpulan Data Sekunder
Pengumpulan data sekunder merupakan kegiatan mempelajari, mengumpulkan dan membaca berbagai sumber pustaka yang bersifat menunjang atau memperkuat landasan teori, sebagai dasar penelitian maupun sebagai referensi.  Data sekunder yang diperoleh berupa peta geologi, peta RBI, penelitian terdahulu dan tabel. b.  Pengumpulan Data Primer
Pengumpulan data primer dilakukan langsung dilapangan, yang dimana data berupa kegiatan suvey di lapangan dan pengujian sampel di laboratorium. Kegiatan survey menghasilkan data berupa kesampain daerah penelitian, hasil tracking lintasan, deskripsi geologi lokal, pengambilan sampel, titik koordinat sampel.

## Teknik Pengolahan dan Analisa
Setelah semua data-data diperoleh, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis data. Proses analisis data juga dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu : a.   Pengolahan Data Data yang telah dikumpulkan berupa penyebaran mineral kaolin , penyebaran litologi kaolin , penyebaran kimia SiO2 dan Al2O3 , penentuan grade /kelas material kaolin yang kemudian dilakukan pengolahan data. b.  Analisis Data
Hasil dari pengolahan data kemudian digunakan untuk menentukan komposisi mineral yang terkandung di dalam material lempung, menentukan unsur elemen utama yang ada dalam material tersebut, mengetahui penyebaran material lempung,  mengetahui konsentrasi penyebaran mineral utama (mineral lempung).

## HASIL DAN PEMBAHASAN Singkapan Material Lempung
Singkapan   batuan   di   daerah   penelitian ditemukan   secara setempat-setempat yang relatif jarang. Kondisi tersebut dikarenakan daerah penelitian merupakan daerah rawa yang umumnya tergenang air. Daerah rawa dengan morfologi dataran menjadikan daerah ini sedikit terdapat alur atau sungai kecil.  Secara garis besar lokasi penelitian terdapat 2 satuan endapan batuan yaitu: Satuan Batulempung pasiran dan Batulempung.
Batupasir dengan ciri warna putih hingga putih kecoklatan, struktur masif, ukuran butir pasir kasar – kerikil hingga lempung, pemilahan baik –  jelek, butiran membundar  -  membundar tanggung, porositas sedang - baik, mineral utama kuarsa. Satuan batuan ini banyak dijumpai dibagian barat dari wilayah penelitian.  Satuan Batulempung,  berupa Batulempung liat berukuran butir lempung   hingga pasir halus, warna putih hingga putih kecoklatan, struktur masif, terdiri dari fragmen kuarsa, batulempung dan lainnya. Satuan ini menempati bagian timur dari wilayah penelitian.
Kedua satuan batuan tersebut menurut peta gelogi lembar  Banjarmasin termasuk dalam Quater Alivium (Qa).
Dari  pengamatan  geologi  yang  telah  dilakukan  di  daerah penelitian, serta berdasarkan bukti di lapangan, lingkungan kejadian, asosiasi batuan dan bentuk perawakan mineral, endapan kaolin  di  daerah  penelitian  adalah  hasil  proses alluvial atau proses pengendapan sungai.
Tabel -1. Deskripsi Singkapan
Gambar

## Keterangan
Endapan sedimen,
Warna abu-abu hingga putih, Struktur masif, ukuran butir pasir sangat halus – sedang, kemas terbuka, pemilahan  sedang, pembundaran rounded , fragmen matrik terdiri kuarsa, batuan beku dll, dan semen silika Nama litologi : Batupasir
Endapan sedimen, Warna abu-abu hingga putih, Struktur masif, ukuran butir lempung - kerikil, kemas terbuka, pemilahan buruk, pembundaran rounded, fragmen  matrik  terdiri kuarsa,  batuan beku dll, dan semen silika. Nama litologi : batulempung pasiran
Endapan sedimen,
Warna abu-abu hingga putih, Struktur masif, ukuran butir lempung, kemas tertutup, pemilahan baik. Nama litologi : batulempung
Kondisi Geologi Secara  umum  kondisi  topografi  wilayah kegiatan  penelitian  dicirikan dengan sudut kemiringan lereng umum kurang dari 7º atau 5%. Beda tinggi  sekitar 0,5 m –  2  m.  Dalam pengelompokkan satuan morfologi dapat dikelompokkan kedalam Satuan Morfologi Dataran. Stratigrafi daerah penelitian diketahui berdasar hasil pengamatan lapangan, dicirikan dengan berkembangnya dua satuan batuan yaitu: Satuan Batulempung pasiran dan Batulempung.
Struktur geologi  yang  berkembang  di  sekitar wilayah  kegiatan  penelitian  adalah  struktur  monoklin dicirikan  dengan  berkembangnya  lapisan batuan  tersier satuan batuan batupasir dengan kedudukan umum  lapisan satuan  batuan  N  237°  E/  9-16° (menurut  peta  geologi lembar  Banjarmasin),  struktur  sesar  diperkirakan  tidak terjadi.  Dalam penelitian ini dilakukan sampling dengan
cara pemboran guna mengetahui komposisisi mineral dan unsur elemen utama dari material lempung. 7 titik lokasi sampling dapat dilihat gambar-1
Gambar-1 Peta Sebaran Titik Sampling Pada Daerah Penelitian
Analisa Laboratorium Pada penelitian ini dilakukan analisa laboratorium yang meliputi :
a. Analisa XRD ( X-Ray Powder Diffraction ) Pada analisa XRD menunjukkan bahwa komposisi mineral yang terkandung di dalam material lempung pada daerah penelitian adalah kaolinite, mica , dan. Quartz. Dapat dilihat pada tabel -2 dan tabel-3 b. Analisa XRF ( X-Ray Flourescence)
Berdasarkan  tabel-4, dapat disimpulkan bahwa kaolin dengan rumus kimia Al 2 O 3 .2SiO 2 .2H 2 O didominasi oleh Aluminium oksida dengan rumus kimia Al 2 O 3 dengan rata-rata  persentase 14% dan Silicon Dioxide dengan rumus kimia SiO 2 dengan rata- rata persentase lebih dari 75%.

## PEMBAHASAN Sebaran Endapan Material Lempung
Data sebaran endapan material lempung didapatkan berdasarkan pada titik-  titik singkapan yang didominasi oleh endapan batupasir dan endapan batulempung yang kemudian disesuaikan dan diolah oleh software Surfer 14 untuk dijadikan peta kontur yang kemudian di export dan digabungkan peta kontur ketinggian yang sudah disiapkan pada software ArcGIS. Dari peta kontur yang dihasilkan memperlihatkan sebaran masing-masing endapan material lempung di daerah penelitian. Dengan warna merah menunjukkan endapan batupasir, warna biru menunjukkan endapan batulempung dan warna hijau merupakan endapan batulempung pasiran.
Berdasarkan gambar-2 diketahui bahwa endapan batupasir lebih banyak ditemukan di bagian timur laut daerah penelitian, endapan batulempung lebih banyak
ditemukan di bagian tenggara daerah penelitian sedangkan endapan batulempung pasiran lebih banyakditemukan pada bagian barat daerah penelitian karena terbentuk dari endapan batupasir bercampur dengan endapan batulempung pada daerah penelitian.
.
Gambar 2. Peta Persebaran Endapan Material Lempung Pada Daerah Penelitian
Berdasarkan gambar-2 diketahui bahwa endapan batupasir lebih banyak ditemukan di bagian timur laut daerah penelitian, endapan batulempung lebih banyak ditemukan di bagian tenggara daerah penelitian sedangkan endapan batulempung pasiran lebih banyakditemukan pada bagian barat daerah penelitian karena terbentuk dari endapan batupasir bercampur dengan endapan batulempung pada daerah penelitian.

## Sebaran Material Lempung Berdasarkan Mineral Kaolinite
B erikut ini adalah analisis hasil pengujian sampel dengan XRD menunjukkan bahwa material lempung di daerah penelitian didomiinasi oleh mineral kaolinite.
a. Sampel CH-04, CH-06, CH-07, dan DP-05
Hasil analisa XRD (tabel-2) menunjukkan bahwa masing-masing sampel ini mineral penyusunnya adalah kaolinite  ( Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ) dan dalam hal komposisi kimia yang ditentukan oleh Analisis XRF (tabel-4) Sampel - sampel ini terutama terdiri dari senyawa  SiO 2 dan Al 2 O 3. Namun  mineral  lempung yang terdeteksi pada masing-masing sampel ini hanya kaolinite oleh karena itu, kandungan kimiawi Al 2 O 3 dapat menjadi terkait dengan kandungan kaolinit
b. Sampel CH-11
Hasil analisa XRD (tabel-2) menunjukkan bahwa sampel ini mineral penyusunnya adalah kaolinite (Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ), mineral quartz ( SiO 2 ) dan mica ( KAl 2 [AlSi 3 O 10 ](OH) 2 atau  Al 2 K 2 O 6 Si) dan dalam hal komposisi kimia yang ditentukan oleh Analisis XRF (tabel-4) Sampel CH-11 clay terutama terdiri dari senyawa SiO 2 dengan persentase 81,88% dan Al 2 O 3
dengan persentase 12,72%. Berbeda dengan sebelumnya, kaolinite berbagi senyawa SiO 2 kepada quartz dengan persentase besar karena berdasarkan hasil analisa XRD yang mencapai sebesar 41,4%  jika dibandingkan dengan mica hanya mencapai 6,1% c. Sampel DH-03
Hasil analisa XRD (tabel-2) menunjukkan bahwa sampel ini mineral penyusunnya adalah kaolinite (Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ) sebesar 98% dan mica ( KAl 2 [AlSi 3 O 10 ](OH) 2 atau Al 2 K 2 O 6 Si) sebesar 2% dan dalam hal komposisi kimia yang ditentukan oleh Analisis XRF (tabel-4) Sampel DH-03 clay terutama terdiri dari senyawa SiO 2 dengan persentasei 77,26 % dan Al 2 O 3 dengan persentase 15,90%.
d. Sampel DH-08
Hasil analisa XRD (tabel-2) menunjukkan bahwa sampel ini mineral penyusunnya adalah kaolinite (Al 2 Si 2 O 5 (OH) 4 ) dan mineral quartz ( SiO 2 ) dan dalam hal komposisi kimia yang ditentukan oleh Analisis XRF (tabel-4) Sampel DH-08 clay terutama terdiri dari senyawa Al 2 O 3 dengan persentase 9,85%. dan SiO 2 dengan persentase 85,67% dimana senyawa SiO 2 terkait dengan mineral quartz dengan persentase mineral penyusunnya 10,3% pada sampel CH-11 mineral penyusunnya terdiri dari kaolinite sebesar 52,5%, quartz sebesar 41,4%, dan mica sebesar 6,1%.
Dari hasil analisa atas diperoleh data jumlah persentase mineral kaolinite pada tiap-tiap sampel yang kemudian diolah menjadi peta kontur sebaran  material lempung berdasarkan kandungan kimiawi dengan mengunakan software Surfer 14 yang dapat dilihat pada gambar-3
Dari peta kontur yang dihasilkan memperlihatkan penyebaran konsentrasi kandungan material lempung yang berorientasi dari arah barat daya -  tenggara kearah timur laut daerah penelitian. Warna yang semakin merah menunjukan nilai persentase jumlah kandungan mineral kaolinite yang lebih tinngi dan warna biru menunjukkan nilai persentase kandungan yang lebih rendah.
Gambar-3 Peta Sebaran Material Lempung Berdasarkan Mineral Kaolinit Pada Daerah
Sebaran Material Lempung Berdasarkan Jumlah Kandungan  Aluminium oksida (Al 2 O 3 ) dan Silicon Dioxide (SiO 2 ) Berdasarkan analisis data singkapan material lempung diketahui adanya sebaran alluvial  di daerah penelitian seperti yang digambarkan di dalam peta geologi regional yang didukung oleh ditemukannya singkapan litologi endapan batulempung dan batupasir lempungan sebagai penyusun  endapan alluvial sebagai lapisan pembawa kaolin.
Secara umum kaolin merupakan  kumpulan tanah liat halus dengan rumus kimia Al 2 O 3 .2SiO 2 .2H 2 O yang berarti dua lapisan kristal ( lapisan silicon-oxygen tetrahedral bergabung dengan lapisan alumina octahedral ) ada secara bergantian. Hasil penelitian menunjukkan Uji XRF menunjukkan bahwa  senyawa SiO 2 dan Al 2 O 3 merupakan penyusun terbesar pada mineral kaolin. hasil analisa XRF diperoleh data hasil persentase kandungan  Al 2 O 3 dan SiO 2 pada tiap-tiap sampel yang kemudian diolah menjadi peta kontur sebaran  material lempung berdasarkan kandungan kimiwi dengan mengunakan software Surfer 14 yang  dapat dilihat pada gambar-4 d bawah
Dari peta kontur yang dihasilkan memperlihatkan penyebaran konsentrasi kandungan material lempung yang berorientasi dari arah barat laut – timur laut kearah selatan. Dengan nilai persentase jumlah kandungan aluminium oksida (Al 2 O 3 ) dan silicon dioxide (SiO 2 ) 96% hingga 86%. Warna yang semakin merah menunjukan nilai persentase jumlah kandungan aluminium oksida (Al 2 O 3 ) dan silicon dioxide (SiO 2 )  yang lebih tinggi dan warna biru menunjukkan nilai persentase kandungan yang lebih rendah.
Gambar-4 Peta Sebaran Material Lempung Berdasarkan Jumlah Kandungan Aluminium oksida (Al 2 O 3 ) dan Silicon Dioxide (SiO 2 )
Tabel-2 Hasil Analisa XRD ( X-Ray Powder Diffraction)
No  Sampel Height Mineral 1 CH-04 835,26,37,41,10,443,15, 18,17 Kaolinite, 2 CH-06 1033,16,16,27,14,480,18 Kaolinite, 3 CH-07 335,20,19,26,17,12,217, 18,17,15 Kaolinite, 4 CH-11 27,455,19,12,16,110,27, 18,25,18,239,523,18,23 Kaolinite, Quartz, Mica 5 DH-03 13,832,15,22,26,27,15, 454,9,5,19 Kaolinite, Mica 6 DH-08 1240,52,28,40,845,194 Kaolinite, Quartz 7 DP-05 1003,20,33,34,24, 1026,12,20 Kaolinite Tabel-3 Persentase Mineral Penyusun Mineral Lempung Pada Setiap Sampel No Sampel Persentase Mineral Kaolinite Quartz Mica 1 CH-04 100% - - 2 CH-06 100% - - 3 CH-07 100% - - 4 CH-11 52,5% 41,4% 6,1% 5 DH-03 98% - 2% 6 DH-08 89,7% 10,3% - 7 DP-05 100% - - Tabel-4 Hasil Analisa XRF ( X-Ray Flourescence) No  Parameter Hasil Analisis (%) DH-03 CH-04 DP-05 CH-06 CH-07 DH-08 CH-11 1 Al 2 O 3 15,90 22,96 12,97 14,60 17,99 9,85 12,72 2 TiO 2 0,44 0,93 0,38 0,33 0,44 0,31 0,36 3 Fe 2 O 3 0,57 0,66 0,75 0,47 0,53 0,55 0,51 4 CaO 0,14 0,12 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 5 MgO 0,02 0,01 <0,01 <0,01 0,03 <0,01 <0,01 6 MnO 2 0,005 0,007 0,0006 0,003 0,005 0,005 0,005 7 SO 3 <0,01 <0,01 <0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 8 SiO 2 77,26 66,02 81,04 80,13 75,09 85,67 81,88

## KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Komposisi mineral yang terkandung di dalam material lempung pada daerah penelitian adalah kaolinite, mica , dan. Quartz.
2. Berdasarkan hasil analisa XRF,  unsur elemen utama yang memiliki jumlah kandungan paling tinggi adalah aluminium oksida (Al 2 O 3 ) dengan persentase rata-rata sebesar 14% dan silicon dioxide (SiO 2 ) dengan persentase rata-rata sebesar 75%.
3. Mineral kaolinite paling banyak dijumpai pada daerah penelitian adalah endapan batulempung  kemudian endapan batulempung pasiran dan lebih sedikit dijumpai pada endapan batupasir.
4. Konsentrasi endapan batupasir lebih banyak terpusat pada bagian timur laut daerah penelitian karena memiliki persentase mineral quartz yang tinggi, endapan batulempung lebih banyak terpusat pada tenggara daerah penelitian dimana persentase mineral kaolinite yang ditemukan dapat mencapai 100% sedangkan endapan batulempung pasiran lebih banyak dibagian  barat karena merupakan campuran dari endapan batupasir dan endapan batulempung.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  Abdullloh, 2004, Evaluasi Teknik Uji Geser dan Uji Tekan dalam Kajian Pengaruh Kadar Air  Dan Penambahan Zat Limbun Terhadap Platisitas Lempung Asal Dsn. Pandisari Ds. Sawoo Kec. Kuterejo Kab. Mokokerto, Thesis tidak diterbitkan, Departemen Kimia Fakultas MIPA ITB.
[2]   Aji, Setyo.B dan Anjar, 2009, The Role Of a Coal Gasification Fly Ash as Clay  Additive in Building Ceramic, Journal of the European Ceramic Sosiety 26 (2006) 3783-3787.
[3]  Anonim, 2016, Grades of Kaolin , Larchmont, New York. USA.
[4]  Anonim, 2017, Kecamatan Mataraman Dalam Angka, Badan Pusat Statistik Kabupaten banjar
[5]  Cetin , Mahir C. dan Altun N. Emre, 2016, Application of a rapid methodology for preliminary appraisal kaolinite deposit, Middle East Technical University, Mining Engineering Departement ,
Angkara, Turkey
[6]  Das, Braja M., 1998, Mekanika Tanah (Prinsip- Prinsip Rekayasa Geoteknis), Erlangga, Jakarta
[7]  Ginting, I, Gugun dan Yayan, 2005, Pembuatan Perangkat Lunak Analisis Kualitatif Difraksi Sinar X Dengan Metode Hanawalt, Prosiding seminar Nasional Sains dan Teknik Nuklir P3TkN-BATAN, 14-15 Juni 2015
[8]  Grim, R. E, 1962, Applied Clay Minerology. McGraw Hill Book Company , New York, Hal.1-51
[9]  Kurniasari, H. D, 2008, Solidfikasi Limbah Alumina dan Sand Blasting PT Pertamina UP IV Cilacap Sebagai Campuran Bahan Keramik, Tugas Akhir Jurusan Teknik Lingkungan Dakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan. Yogyakarta: Universiitas Negeri Islam Indonesia.
[10]  Nelson, S. A., 2001, Clay Minerals , Tulane University
[11]  Nurahmi, e. 2001, Uji Stabilitas Struktur Bentonit Terhadap Perlakuan Asam Sulfat Dan Pemanasan, Skripsi, Yogyakarta : FMIPA UGM, Hal 1-2
[12]  Qadari, Moh. T, 2010, Karakterisasi Lempung Dari Daerah Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang Dan Daerah Getaan Kec. Pagelaran Kab. Malang, Tugas Akhir Jurusan Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Negeri Islam Malang
[13]  Sumantri, T. 2010, Aplikasi XRF Untuk Identifikasi Lempung Pada Kegiatan Penyimpanan Lestari Limbah Radioaktif.  Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pengelolaan Limbah VII Pusat Teknologi Limbah Radioaktif-BATAB ISSN 1410-6086  Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi-Ristek
[14]  Sunardi, Kim  dan Yateman Arryanto, 2009, Purifikasi dan Karakterisasi Kaolin Alam Asal Tatakan, tapin , Kalimantan Selatan, Prosiding Sseminar Nasional Penelitian, pendidikan dan Penerapan MIPA,  Universitas Negeri Yogyakarta
[15]  Vaccari, a. 1999, Clay and Catalystis: Apromising Future . J. Applied Clay Sciences, Vol.14. Hal. 161- 198.